442 



Kiesel 0,33 



Phosphor 6,02 



Mangan Spur 



Kobalt und Nickel 0,12 



Kupfer 0,30 



Schwefel war darin nicht zu entdecken. Sein specifisches Gewicht 

 war 7,836. In BetrefT der näheren Angaben über die Eigenschaften 

 aller dieser Eisensorfen muss auf das Original verwiesen werden. 

 (The quaterly Journal of the chemical Society Vol. 9. p. 202. j 



F. Field, über die Wirkung der Wärjme ajuT Kupfer- 

 oxychlorid (Atakarait). — Durch Erhitzen dieses Körpers bis 

 zur Weissglühhitze wird daraus Wasser und Kupferchlorid verflüch- 

 tigt, während Kupferoxyd zurückbleibt. (The quarlerly Journal of 

 the chemical society Vol. IX. p. 140.J Hz. 



Patera, Gewinnung des Vanadins aus den Joachims* 

 thaler Uranerzen. — Das Uranerz wird zuerst todtgeröstet, um 

 den darin enthaltenen Schwefel, das Arsen und Molybdän möglichst 

 vollständig zu entfernen, worauf es mit 15 pCt. Soda und 2 pCt. Sal- 

 peter eine Stunde lang geglüht wird. Beim Auslaugen der gerösteten 

 Masse bleibt das Uransalz ungelöst zurück, während sich die Natron- 

 salze von Arsen, Vanadin, Molybdän, und Kieselsäure, so wie die un- 

 zersetzte Soda lösen. Zu dem Zwecke das Vanadin aus dieser Lau- 

 ge schnell, ohne Verlust und grosse Kosten in einer geringeren Salz- 

 masse zu concentriren, machte P. eine Reihe von Versuchen mit den 

 in der analytischen Chemie angewendeten Vanadin- Bestimmungsme- 

 thoden. Am besten bewährte sich die bekannte Reaction der Gal- 

 lustinktur, welche mit vanadinsauren Salzen, wenn die Lösung voll- 

 kommen neutral ist, eine lichtblaue Lösung gibt. Dann ist sie je- 

 doch zu einer Gewinnung des Vanadins unbrauchbar, weil kein Nie- 

 derschlag entsteht. Macht man jedoch eine vanadinhaltige Lösung 

 sauer, versetzt sie dann mit Galläpfelaufguss und neutralisirt vor- 

 sichtig mit Soda, so fällt ein dunkelblauer und voluminöser Nieder- 

 schlag von gerbstoffsaurem Vanadinoxyd nieder, welcher sich sclnicll 

 absetzt und leicht abfiltrirt werden kann. Mit demselben fallen auch 

 noch gerbstofTsaures Natron und einige Molybdän, Arsen, Uran- und 

 Kieselerde-Verbindungen nieder. Der Niederschlag schwindet beim 

 trocknen sehr zusammen und wird schwarz. Wird er geglüht so ver- 

 brennt die GerbstofFsäure , etwas Arsen und Molybdän entweicht 

 und ein unreines vanadinsaures Natron bleibt zurück, welches Roh- 

 produkt dann zur Darstellung der Vanadinsäure benutzt werden kann. 

 Aus dem Centner Uranerz wurde durchschnittUch 10 Loth dieses 

 Rohproductes erhalten. — Die Vortheile der besprochenen Methode 

 sind Einfachheit nnd Wohlfeilheit, verbunden mit grosser Genauigkeit. 

 Das mit einem Kostenaufwande von 1 FL 4 Kr. pro Centner Erz ge- 

 wonnene Rohprodukt enthält beiläufig etwas über 30 pCt. Vanadin- 

 säure, das Pfund Vanadinsäure im Rohprodukt dürfte daher nicht viel 



